Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
45

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Beton  merupakan  suatu  campuran antara semen, pasir, batu koral, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan pada perbandingan tertentu.  Beton  sangat  diminati  karena  bahan ini merupakan bahan konstruksi yang mempunyai  banyak  kelebihan  antara  lain, mudah dikerjakan, ekonomis (dalam pembuatannya menggunakan bahan dasar lokal yang  mudah  diperoleh),  dapat  dibentuk  sesuai dengan  kebutuhan  yang  dikehendaki,  mampu menerima  kuat  tekan  dengan  baik, tahan  aus, rapat  air,  awet  dan  mudah  perawatannya, beton  sangat  populer  dipakai  baik  untuk struktur-struktur besar maupun kecil
beton  sangat  populer  dipakai  baik  untuk struktur-struktur besar maupun kecil[1]. Salah satu sifat material penyusun beton yang cukup berperan  adalah  agregat  kasar,  sebab  agregat kasar  mengisi  sebagian  besar  volume  beton. Agregat kasar adalah batuan alam yang terdiri dari  butiran-butiran  dalam  ukuran  tertentu yang  jumlahnya  terbesar  (70%  -  75%)  dalam campuran  beton[2].  sehingga  berpengaruh besar terhadap kekuatan tekan beton. Kekuatan  tekan  beton  direncanakan  sehingga pemilihan  ukuran  diameternya  merupakan bagian  yang  penting  dalam  pembuatan  beton. Karena  itu  perlu  dipelajari  karakteristik agregat  yang  akan  menentukan  sifat  beton yang  akan  dihasilkan.  Berdasarkan  uraian- uraian yang telah dipaparkan dari unsur-unsur

## ANALISIS PENGARUH VARIASI GRADASI AGREGAT BATU KORAL TERHADAP KUAT TEKAN MUTU BETON K250
Asri Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
1), Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang
2,)3,) AlumniProgram Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang
4) Mahsiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang
e-mail: asri_anang@yahoo.co.id 1) , khoirunnisaazizah13@gmail.com 4)

## ABSTRAK
Beton  merupakan  suatu  campuran  antara  semen,  pasir,  batu  koral,  dan  air  dengan  atau  tanpa bahan tambahan pada perbandingan tertentu. Beton sangat diminati karena bahan ini merupakan bahan konstruksi  yang  mempunyai  banyak  kelebihan  antara  lain,  mudah  dikerjakan,  ekonomis  (dalam pembuatannya menggunakan bahan dasar lokal yang mudah diperoleh), dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki, mampu menerima kuat tekan dengan baik, tahan aus, rapat air, awet dan mudah  perawatannya,  maka  beton  sangat  populer  dipakai  baik  untuk  struktur-struktur  besar  maupun kecil.    Penelitian  dan  pengujian  beton  ini  penulis  akan  mencoba  menganalisis  pengaruh  ukuran  batu koral  dalam  menentukan  kuat  tekan  mutu  beton.  Pada  penelitian  ini  benda  uji  dicetak  dengan menggunakan kubus baja ukuran 15cm x 15cm x 15cm dan direndam, umur  beton yaitu 28 hari di uji dengan  pengujian  kuat  tekan  beton.  Pada  campuran  mutu  beton  K250  tersebut  dibuat  Beton  Normal (batu  koral  ukuran  bervariasi),  beton  dengan  menggunakan  material  batu  koral  dengan  ukuran  12,5 mm, 19 mm, dan 25 mm. Beton yang mencapai umur 28 hari karena pada umur ini menurut PBI 1974, kekuatan  beton  telah  mencapai  100%.  Nilai  evaluasi  kuat  tekan  yang  dicapai  oleh  beton  ukuran bervariasi  25  mm,  19  mm,  dan  12,5  mm  pada  umur  28  hari  didapat  kuat  tekan  243,05  kg/cm 2 .  Nilai evaluasi  kuat  tekan  yang  dicapai  oleh  beton  ukuran  seragam  12,5  mm  kuat  tekan  pada  umur  28  hari didapat 250,60 kg/cm 2 . Nilai evaluasi kuat tekan yang dicapai oleh beton ukuran seragam 19 mm kuat tekan  pada  umur  28  hari  didapat  235,50  kg/cm 2 .  Nilai  evaluasi  kuat  tekan  yang  dicapai  oleh  beton ukuran  seragam  25  mm  kuat  tekan  pada  umur  28  hari  didapat  223,43  kg/cm 2 .  Dari  hasil  pengujian yang dilakukan, terlihat adanya peningkatan kuat tekan beton pada variasi yang menggunakan ukuran agregat 12,5 mm.
Kata Kunci :  Kuat Tekan Beton, agregat halus, batu koral.
Kata Kunci : Kuat Tekan Beton, Agregat, Sika Tilefix-200TA.
Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
penyusun  beton  tersebut,  ternyata  ada  faktor- faktor  lain  selain  semen  yang  mempengaruhi yaitu  kekompakan  antara  butiran  agregat dengan  bahan  pengikatnya,  penulis  akan mencoba  menganalisis  pengaruh  ukuran  batu koral  dalam  menentukan  kuat  tekan  mutu beton. Eksperimen akan dilakukan di laboratorium.

## B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui  pengaruh  ukuran  agregat  batu koral  terhadap  kuat  tekan  mutu  beton rencana.
2. Untuk mengetahui  nilai optimal kuat  tekan mutu  beton  pada  beton  dari  variasi  ukuran agregat  kasar  dengan  menggunakan  faktor air  semen  yang  telah  ditentukan  dalam perencanaan campuran beton.

## C. Manfaat Penelitian
Akan  mendapatkan  beton  dengan  mutu tertentu  sesuai  kuat  tekan  rencana  dengan menggunakan  batu  koral,  serta  memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  pengaruh  ukuran  agregat batu  koral  terhadap  kuat  tekan  mutu  beton, sehingga  mampu  memberikan  kontribusi  yang besar  dalam  perkembangan  teknologi  beton  di dunia Teknik Sipil.

## D. Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  ukuran  agregat  kasar tersebut terhadap kuat tekan mutu beton.
2. Bagaimana pengaruh perbandingan beberapa  ukuran  agregat  kasar  terhadap kuat tekan mutu beton.
3. Apakah  dengan  variasi  ukuran  batu  koral dan faktor air semen  yang  ditentukan akan menghasilkan  kuat  tekan  mutu  beton  yang direncanakan.

## E. Batasan Masalah
Penelitian  dilakukan  terhadap  beton dengan  perbandingan  antara  beton  normal (batu koral ukuran seragam) dengan campuran beton  yang  menggunakan  batu  koral  ukuran bervariasi,  perlakuan  yang  diambil  pada penelitian ini sebanyak 4 perbandingan yaitu ;
1. Beton Normal (batu koral ukuran seragam) kuat tekan mutu beton K.250.
2. Beton  dengan  menggunakan  material  batu koral dengan ukuran 12,5 mm.
3. Beton  dengan  menggunakan  material  batu koral dengan ukuran 19 mm.
4. Beton  dengan  menggunakan  material  batu koral dengan ukuran 25 mm.
Penelitian  yang  dilakukan  meliputi  kuat tekan  beton.  Pengujian  dilakukan  pada  umur beton 28 hari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Beton
Beton merupakan  salah  satu  bahan konstruksi  yang telah umum  digunakan untuk bangunan  gedung,  jembatan,  jalan,  dan  lain- lain.  Beton  merupakan  satu  kesatuan  yang homogen.  Beton  ini  didapatkan  dengan  cara mencampur  agregat  halus  (pasir),  agregat kasar  (kerikil),  atau  jenis  agregat  lain  dan  air, dengan  semen  portland  atau  semen  hidrolik yang  lain,  kadang-kadang  dengan  bahan tambahan (additif) yang  bersifat kimiawi ataupun fisikal pada  perbandingan  tertentu, sampai  menjadi satu kesatuan yang  homogen. Campuran  tersebut  akan  mengeras  seperti batuan.  Pengerasan  terjadi  karena  peristiwa reaksi  kimia  antara  semen  dengan  air.  Beton yang  sudah  mengeras  dapat  juga  dikatakan sebagai  batuan  tiruan,  dengan  rongga-rongga antara  butiran  yang  besar  (agregat  kasar  atau batu  pecah),  dan  diisi  oleh  batuan  kecil (agregat  halus  atau  pasir),  dan  pori–pori antara  agregat  halus  diisi  oleh  semen  dan  air (pasta semen).

## 2.2 Agregat
Agregat  merupakan  butiran  mineral  alami atau  buatan  yang  berfungsi  sebagai  bahan pengisi dari campuran beton. Agregat menempati  ±70  %  volume  beton,  sehingga sangat  berpengaruh  terhadap  sifat  ataupun kualitas  beton,  sehingga  pemilihan  agregat merupakan bagian yang sangat penting  dalam pembuatan beton.
Menurut Tjokrodomulyo (1992) agregat  umumnya  digolongkan  menjadi  3 kelompok[3], yaitu :
1. Batu  untuk  besar  butiran  lebih  dari  40 mm.
2. Kerikil untuk besar butiran antara 5 mm sampai 40 mm.
Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
3. Pasir untuk butiran antara 0,15 mm sampai 5 mm.

## 2.3.Semen Portland
Semen  portland  ialah  semen  hidrolis  yang dihasilkan  dengan  cara  menghaluskan  klinker yang  terdiri  dari  silikat-silikat  kalsium  yang bersifat  hidrolis  dengan  gips  sebagai  bahan tambahan (PUBI–1982)[4]. Fungsi semen ialah untuk  merekatkan  butir-butir  agregat  agar terjadi  suatu  massa  yang  kompak  atau  padat, selain  itu  juga  untuk  mengisi  rongga  diantara butiran–butiran agregat.
Menurut SII 0031-81 semen portland dibagi menjadi lima jenis, sebagai berikut : Jenis I
:   Semen  untuk  penggunaan umum,  tidak  memerlukan persyaratan khusus. Jenis II :  Semen  untuk  beton  tahan sulfat dan mempunyai panas hidrasi sedang. Jenis III :  Semen  untuk  beton  dengan kekuatan  awal  tinggi  (cepat mengeras). Jenis IV :  Semen  untuk  beton  yang memerlukan  panas  hidrasi rendah. Jenis V :  Semen  untuk  beton  yang sangat tahan terhadap sulfat

## 2.4. Air
Air  yang  digunakan  untuk  pembuatan beton  harus  bersih  dan  tidak  mengandung minyak,  tidak  mengandung  alkali,  garam- garaman,  zat  organis  yang  dapat  merusak beton  atau  baja  tulangan.  Air  tawar  yang biasanya  diminum  baik  air  diolah  oleh  PDAM atau  air  dari  sumur  yang  tanpa  diolah  dapat digunakan  untuk  membuat  beton.  Persyaratan air  sebagai  bahan  bangunan  harus  memenuhi kriteria menurut SK SNI S – 04 – 1989 – F.

## 2.5. Rencana Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  adalah suatu  cara  untuk  menentukan  perbandingan bahan-bahan campurannya sedemikian sehingga  untuk  keadaan  tertentu  dihasilkan beton dengan sifat - sifat yang diisyaratkan dan dengan harga ekonomis.

## 2.6 Kuat Tekan (fc)
Kuat  tekan  beton  yang  diisyaratkan  fc adalah  kuat  tekan  beton  yang  ditetapkan  oleh
perencana struktur (benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 15cm x 15cm x 15cm), dipakai dalam perencanaan struktur beton, dinyatakan dalam Mega  Paskal (Mpa)  atau  dinyatakan dalam  Karakteristik  (Kg/cm 2 ).  Nilai  kuat tekan  beton  didapatkan  melalui  tata  cara pengujian  standar,  menggunakan  mesin  uji dengan cara memberikan beban tekan bertingkat  dengan  kecepatan  peningkatan beban  tertentu  atas  benda  uji  kubus  beton (ukuran 15cm x 15cm x 15cm) sampai hancur. Tata  cara  pengujian  yang  dipakai  adalah standar  DOE (Department  of  Environment), untuk  kondisi  di  Indonesia  telah  diadakan penyesuaian  pada  besarnya  variasi  kuat  tekan beton.  Menurut  Dipohusodo  (1994  :  7),  kuat tekan  masing-masing  benda  uji  ditentukan oleh tegangan tekan tertinggi (fc) yang dicapai benda  uji  umur  28  hari  akibat  beban  tekan selama percobaan.

## III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Persiapan Peralatan
Sebelum  Penelitian  dilakukan,  perlu adanya persiapan peralatan dan bahan.

## 3.2 Persiapan Bahan-Bahan Penelitian
Bahan-bahan  yang  dibutuhkan  untuk penelitian ini antara lain:
1. Semen Portland type I ex. Baturaja
2. Agregat halus (Pasir) ex. sungai musi
3. Agregat  kasar  (Batu  Koral)  ex.  Marta Pura OKUT
4. Air  adalah  air  bersih  yang  ada  di laboratorium Fakultas Teknik

## 3.3 Pemeriksaan Agregat
Penggunaan agregat dalam beton mencapai 70%  -  75%  dari  seluruh  volume  massa  padat beton.  Untuk  mencapai  kekuatan  beton  yang baik  yang  sesuai  dengan  yang  direncanakan, maka perlu adanya pemeriksaan agregat.

## 3.4 Perencanaan Campuran Beton
Metode perencanaan campuran beton  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  campuran  beton  dengan  mutu beton rencana fc' 21,7 MPa (K250).

## 3.5 Pengujian Slump
Peralatan yang digunakan dalam pengujian slump  ini  adalah  meteran  dan  Kerucut
Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
Terpancung.Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut :
1. Kerucut  terpancung  dan  pelat  dibasahi dengan kain basah.
2. Letakkan kerucut terpancung di atas pelat.
3. Isi  kerucut  terpancung  sampai  penuh dengan beton segar dalam 3 lapisan, setiap,
lapis berisi kira-kira 1/3 kerucut terpancung tersebut. Setiap lapis dipadatkan  dengan  25  kali  tumbukan secara  merata.  Pada  pemadatan,  tongkat harus  tepat  masuk  sampai  lapisan  bagian bawah tiap lapisan.
4. Setelah selesai pemadatan ratakan permukaan  benda  uji  dengan  tongkat, tunggu  selama  30  detik  dan  dalam  jangka waktu  ini  semua  benda  uji  yang  jatuh disekitar kerucut harus disingkirkan.
5. Kemudian angkat kerucut secara perlahan- lahan keatas secara tegak lurus.
6. Ukur slump yang terjadi dengan menentukan  penurunan  benda  uji  terhadap puncak kerucut terpancung.
Perhitungan : Besar Slump = Tinggi Penurunan Benda Uji

## 3.6 Pengujian Berat Isi Beton
Adapun  langkah  pengerjaannya  adalah sebagai berikut :
1. Basahi  takaran  volume  campuran  beton segar dengan air
2. Tuangkan  campuran  beton  segar  ke  dalam takaran  tersebut  sampai  penuh  dalam  3 lapisan,tiap  lapis  berisi  kira-kira  1/3  isi takaran  tersebut.Setiap  lapis  dipadatkan dengan  25  tumbukkan  secara  merata.  Pada pemadatan,  tongkat  harus  masuk  sampai lapisan bagian bawah tiap-tiap lapis.
3. Bersihkan  bibir  takaran  dari  campuran beton yang menempel, kemudian timbang.
4. Buang  campuran  beton  segar  dari  takaran kemudian dibersihkan.
5. Timbang takaran dalam keadaan kosong. Perhitungan :
Berat  Beton  Segar  +  Berat  Takaran  berisi Beton Segar – Berat Takaran (silinder)
Volume takaran = Volume silinder
V = t D   2 4 1 
6. Berat isi BetonSegar =
3 ) ( ) ( m silinder takaran
Volume kg segar beton Berat

## 3.7 Pembuatan Benda Uji
Peralatan yang digunakan dalam pembuatan benda uji ini terdiri dari :
a. Timbangan
b. Pan alumunium / cawan
c. Cetakan  beton  dengan  ukuran  15  x  15  x 15 cm
d. Sendok spesi
e. Ember plastik f. Bak adukan Adapun langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut :
1. Menghitung  proporsi  bahan  campuran sesuai dengan mix design.
2. Menyiapkan masing-masing bahan campuran sesuai berat proporsi.
3. Masukkan  semen  dan  agregat  ke  dalam bak aduk kemudian aduk hingga tercampur rata.
4. Masukkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai keseluruhan air yang telah dihitung habis.
5. Pengadukan  dilakukan  sampai  adukan beton homogen.
6. Adukan  beton  dimasukkan  kedalam cetakan  beton  sampai  penuh  sambil dipadatkan  lalu  ratakan  dengan  centong, kemudian tulis tanggal pembuatannya.

## 3.8 Perawatan Benda Uji
Setelah  benda  uji  mengeras  atau  beton tersebut  berumur  1  x  24  jam,  beton  dibuka dari  cetakan.  Pada  saat  membuka  cetakan usahakan  tidak  ada  getaran  yang  dapat mengganggu proses pengerasan dan pengikatan  beton.  Setelah  beton  dibuka  dari cetakan kemudian beton-beton itu mendapatkan perawatan sederhana.Beton mendapatkan  perawatan  ala  kadarnya  dengan rincian sebagai berikut :
a. Umur  beton  7  hari,  perawatan  selama  3 hari;
b. Umur  beton  14  hari,  perawatan  selama  7 hari;
c. Umur  beton  21  hari,  perawatan  selama 10 hari;
d. Umur  beton  28  hari,  perawatan  selama 14 hari;

## 3.9 Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton  yang dibuat  apakah  telah  sesuai  dengan  yang  telah
Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
direncanakan. Peralatan yang digunakan adalah Timbangan dan Mesin Uji Kuat Tekan.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Pemeriksaan Agregat Halus
Pengujian  laboratorium  yang  dilakukan untuk  agregat  halus  meliputi  berat  isi  gembur dan berat isi padat, analisa saringan, berat jenis dan  penyerapan,  kadar  lumpur  dan  kadar  air, agregat  halus  yang  digunakan  adalah  pasir sungai musi.
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan  di  laboratorium,  didapat  data  –  data sebagai berikut :
Angka Kehalusan = 100 1 , 386 = 3,861 Kadar air rata – rata = 7,13%
Dari  hasil  pengujian  kadar  air  agregat  kasar didapat kan persentase sebesar 3,702 %
Dari  hasil  pengujian  kadar  air  agregat  kasar didapatkan persentase sebesar  3,297 %
Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
Dari  hasil  pemeriksaan  berat  isi  agregat  kasar, didapatkan  berat  isi  agregat  kasar  rata  –  rata untuk  keadaan  gembur  =  1,37  gr  /  cm 3 , sedangkan  untuk  berat  isi  agregat  kasar rata  – rata untuk keadaan padat  = 1,55 gr / cm 3
Dari  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  di laboratorium  didapat  data  –  data  sebagai berikut :

## 4.2 Koreksi Campuran Beton Normal
1. Perbandingan  berat  antara  masing  – masing  campuran  1  m 3 beton  sebelum dikoreksi  dan  setelah  dikoreksi  kadar airnya adalah : Semen   = 384 384 = 1
Pasir = 384 692 = 1,80 Koral = 384 1039 = 2,71 Air = 384 215 = 0,56 2. Komposisi  campuran  untuk  setiap  zak semen adalah : 1 zak semen =  50 kg Pasir    = 1,80 x 50 = 90 kg/m 3 Koral   =  2,71 x 50   = 136 kg/m 3 Air = 0,56 x 50 = 28 lt/m 3 3. Komposisi    campuran  beton  mutu  K250 untuk 3 kubus beton adalah :
a.  Beton  dengan  campuran  material  batu koral  ukuran  bervariasi  (25mm,  19mm, dan 12,5mm)
Volume 3 kubus  =  3 x 0,003375 x 1,2 = 0,0122 m 3
Semen  : 0,0122 x 384   = 4,685 Kg Pasir  : 0,0122 x 692 = 8,442 Kg Koral : 0,0122 x 1039   = 12,676 Kg Air   : 0,0122 x 215 = 2,623 L Beton  dengan  campuran  material  batu  koral ukuran seragam (25mm) Semen : 0,0122 x 384 = 4,685 Kg Pasir  : 0,0122 x 692 = 8,442 Kg Koral : 0,0122 x 1039= 12,676 Kg Air : 0,0122 x 215 = 2,623 L Beton  dengan  campuran  material  batu  koral ukuran seragam (19mm)
Semen: 0,0122 x 384 = 4,685 Kg
Pasir : 0,0122 x 692 = 8,442 Kg Koral : 0,0122 x 1039 = 12,676 Kg
Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
Air : 0,0122 x 215= 2,623 L Beton  dengan  campuran  material  batu  koral ukuran seragam (12,5mm) Semen: 0,0122 x 384 = 4,685 Kg Pasir : 0,0122 x 692 = 8,442 Kg Koral : 0,0122 x 1039 = 12,676 Kg Air   : 0,0122 x 215 = 2,623 L

## 4.3 Hasil Pengujian Slump Beton
Gambar 4.1. Grafik Nilai pengujian slump
Berdasarkan  grafik  tersebut  dapat  diketahui bahwa  slump  yang  dicapai  mulai  dari  beton dengan  material  batu  koral  ukuran  seragam 25mm,  19mm,  12,5mm  dan  beton  dengan material  batu  koral  ukuran  bervariasi  25mm, 19mm,  12,5mm  masih  memenuhi  slump  yang disyaratkan antara 60 – 100 mm.

## 4.4 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilaksanakan pada  umur  beton  28  hari.  Kubus  Beton  K250 yang  diuji  menggunakan  material  batu  koral ukuran  bervariasi  25  mm,  19  mm,  12,5 kemudian ukuran seragam 25 mm, dan 19 mm, serta  12,5  mm.  Beton  yang  di  uji  mencapai umur  28  hari  karena  pada  umur  ini  menurut PBI  1974,  kekuatan  beton  telah  mencapai 100%.  Data  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton dapat dilihat grafik berikut.
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan, terlihat  adanya  peningkatan  kuat  tekan  beton pada  variasi  yang  menggunakan  ukuran agregat 12,5 mm.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilaksanakan dan  dari  hasil  yang  telah  dicapai,  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
 Nilai  evaluasi  kuat  tekan  yang  dicapai oleh  beton  ukuran  bervariasi  25  mm,  19 mm,  dan  12,5  mm  pada  umur  28  hari didapat kuat tekan 243,05 kg/cm 2 .
 Nilai  evaluasi  kuat  tekan  yang  dicapai oleh  beton  ukuran  seragam  12,5  mm  kuat tekan  pada  umur  28  hari  didapat  250,60 kg/cm 2 .
 Nilai  evaluasi  kuat  tekan  yang  dicapai oleh  beton  ukuran  seragam  19  mm  kuat tekan  pada  umur  28  hari  didapat  235,50 kg/cm 2 .
 Nilai  evaluasi  kuat  tekan  yang  dicapai oleh  beton  ukuran  seragam  25  mm  kuat tekan  pada  umur  28  hari  didapat  223,43 kg/cm 2 .
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan, terlihat  adanya  peningkatan  kuat  tekan  beton pada  variasi  yang  menggunakan  ukuran agregat 12,5 mm.

## 5.2 Saran
Setelah  melakukan  penelitian  ini,  penulis mempunyai  saran  yang  mungkin  dapat berguna bagi peneliti selanjutnya, yaitu :
 Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pengujian umur beton lebih dari 28 hari.
Analisis  Pengaruh  Variasi  Gradasi  Agregat  Batu  Koral  Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K250 (Asri  Mulyadi 1) , Dedy Febriadi 2) , Heru Setiawan 3) , Azizah Khoirunnisa 4)
 Perhatikan  umur  rendaman  benda  uji, karena  sangat  berpengaruh  pada  waktu pengujian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] J. Teknik, S. Unpal, L. Pecahan, B. Dan, and  A.  L.  Belakang,  “A  .  Pengertian Beton  D  .  Rumusan  Masalah,”  vol.  12, no. 1, pp. 1–8, 2022.
[2] A.  S.  Mulyadi,  “Analisis  Kuat  Tekan Mutu  Beton  K.200  Memakai  Limbah Pecahan Genteng Beton Sebagai
Pengganti  Agregat  Kasar,” Tek.  Sipil , vol. 11, no. 01, pp. 1–13, 2021.
[3] Suparyanto  dan  Rosad  (2015,  “ 済無 No
Title No Title No Title,” Suparyanto dan Rosad (2015 , vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2020.
[4] PUBI,  “BAHAN  BANGUNAN  Dl INDONESIA  (PUBI  -  1982),”  pp.  1– 323, 1982.
[5] Badan  Standarisasi  Nasional.  1981.  SII 0013-1981:  Mutu  dan  Cara  Uji  Semen Portland. BSN. Jakarta.
[6] Badan  Standardisasi  Nasional.  (1989): SK SNI S-04-1989-F. Spesifikasi Bahan Bangunan  Bagian  A  (Bahan  bangunan bukan logam). Bandung.
[7] Dipohusodo,  Istimawan.  1994.  Struktur Beton  Bertulang.  Jakarta:  Gramedia pustaka utama.
[8] Dept.  Pekerjaan  Umum, Tata  Cara Perhitungan  Harga  Satuan  Pekerjaan Beton (SNI DT-91-0008-2007).
[9] Mulyono,  T.  2003. Teknologi  Beton . Andi: Yogyakarta.
[10]  SNI  03  –  2834-2000  “Tata  Cara Pembuatan  Campuran  Beton  Normal” Badan  Standarisasi  nasional  (BSN)  ICS 91.100.30
[11]  Dipohusodo,  I.  1999. Struktur  Beton Bertulang  Berdasarkan  SK  SNI-T-15- 1991-03  Departemen  Pekerjaan  Umum RI .  PT  Gramedia  Pustaka  Utama  : Jakarta.
[12]  Tjokrodimulyo,  K.  1996. Teknologi Beton . Nafiri: Yogyakarta.
[13]  SNI  03  –  1974  –  1990  “Metode Pengujian  Kuat  Tekan  Beton”  Badan Standarisasi nasional (BSN) ICS 91.100.30 [14]  Anonim, 1971. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI -1971), Departemen  Pekerjaan  Umum  dan
Tenaga Listrik : Bandung.